http://journal2.um.ac.id/index.php/jpse EISSN: 2541-2485

## JPSE
(Journal of Physical Science and Engineering)
Karakteristik  Transfer  Muatan  Pada  DSSC  dengan Fotoanoda Triple Layer Ag-TiO 2
Received
25 March 2019
Revised
09 August 2019
Accepted for Publication
05 May2020
Published 15 June 2020
T Istirohah 1 , S Shah 2 , N A M Nor 2 , T Suprayogi 1 , M Diantoro 1 , A Hidayat 1 , A Taufiq 1 , Z A I Supardi 3 , dan A K Arof 2
1. Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, 65145, Indonesia
2. Center  for  Ionic,  Jurusan  Fisika,  Fakultas  Sains,  University  of  Malaya,  Jl.  Universiti,  Kuala Lumpur, 50603, Malaysia
3. Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Univesitas Negeri Surabaya, Jl. Lidah Wetan, Surabaya, 60213, Indonesia
*E-mail: markus.diantoro.fmipa@um.ac.id
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution- ShareAlike 4.0
International License

## Abstract
Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) is a prospective of the future renewable energy device which  has  great  potential  by  converting  sunlight  into  electrical  energy  implementing sensitizer as light absorbing agent. The DSSC converting capability is indicated by the value of Jsc (12.70 mA/cm 2 ), Voc (0.585 V), FF (0.476), and η (3.54%) obtained from the solar simulator measurement. Furthermore, the characteristics of DSSC can also be indicated by the value of  tr ( 0.010 s ),  rec ( 0.080 s ), ηcc ( 0.874 ), D ( 0.192 ) and L D ( 0.124 mm ) extracted from IMPS (Intensity Modulated Photocurrent Spectroscopy) and IMVS (Intensity  Modulated  Photovoltage  Spectroscopy)  measurements.  In  this  article, impedance  for  each  interface  of  DSSC  through  EIS  (Electrochemical  Impedance Spectroscopy) analysis is also reported.
Keywords: DSSC, charge transport, triple layer Ag-TiO 2 , IMPS-IMVS, EIS.

## Abstrak
Dye Sensitized Solar Cell (DSSC)  merupakan  salah satu bagian dari energi terbarukan yang  memiliki potensi besar  dengan  memanfaatkan energi dari sinar  matahari  menjadi energi  listrik  dengan  bantuan sensitizer sebagai  agen  penyerap  cahaya.  Kemampuan konversi DSSC ditunjukkan oleh nilai Jsc (12,70 mA/cm 2 ), Voc (0,585 V), FF (0,476), dan η (3,54%) yang diperoleh dari pengujian solar simulator . Selain parameter tersebut, karakteristik  DSSC  dapat  juga  ditunjukkan  dari  nilai  tr ( 0,010  s ),  rec ( 0,080  s ), η cc (0,874), D (0,192),  dan L D (0,124  mm)  melalui  IMPS  ( Intensity  Modulated Photocurrent  Spectroscopy )  dan  IMVS  ( Intensity  Modulated  Photovoltage Spectroscopy ).  Pada  artikel  ini  juga  dilaporkan  impedansi  antar  lapisan  DSSC  melalui analisis EIS ( Electrochemical Impedance Spectroscopy ). Kata Kunci : DSSC, transport muatan, triple layer Ag-TiO 2 , IMPS-IMVS, EIS.

## 1. Pendahuluan
Dye  Sensitized  Solar  Cell (DSSC)  merupakan  salah  satu  piranti  dari  energi  terbarukan  yang  paling menjanjikan  dengan  mengonversi  dari energi  matahari  menjadi  energi  listrik.  Sistem  DSSC  lengkap tersusun  atas  fotoanoda  yang  terbuat  dari  lapisan  material  semikonduktor  yang  dideposisikan  pada substrat glass konduktif. Elektroda lawan ( counter electrode ) tersusun dari material konduktif, seperti platina (Pt). Komponen lain yang memiliki peran penting dalam struktur DSSC yaitu elektrolit dengan redox couple , dan pewarna ( dye ) [1], sebagaimana ditunjukkann pada Gambar 1. Fenomena konversi cahaya pada DSSC diuraikan dalam persamaan (1)-(5) [2]–[7], yaitu:
(1)

## Gambar 1 . Sistem kerja DSSC.
S* (on TiO 2 )                   S + (on TiO 2 ) + e - (on TiO 2 ) (2)
(Elektron mengalir pada rangkaian luar menghasilkan arus) (3) 2S + (on TiO 2 ) + 3I - 2S (on TiO 2 ) + I 3 - (4)
I 3 - + 2e - (counter electrode)                    3I - (5)
Mekanisme 1, ketika foton ( hv ) dari cahaya matahari ditangkap oleh dye pada lapisan semikonduktor TiO 2 ,  maka S berpindah  dari  HOMO  ( Highest  Occupied  Moecular  Orbital )  ke  LUMO  ( Lowest Unoccupied  Moecular  Orbital ),  sehingga  terjadi  peristiwa photoexcitation . S merupakan sensitizer / dye dan S* adalah dye yang  tereksitasi.  Mekanisme  2, sensitizer pada  keadaan  tereksitasi ( S* )  akan  berpindah  dari  LUMO  menuju conduction  band pada  lapisan  semikonduktor  TiO 2 dan menghasilkan elektron bebas. Pada peristiwa ini, dye mengalamai peristiwa oksidasi ( S + ). Mekanisme 3,  elektron  bebas  dihasilkan,  dan  kemudian  melewati  substrat  konduktif  FTO  ( Fluorine  doped  Tin Oxide )  dan  menghasilkan  arus  pada  rangkaian  luar.  Mekanisme  4, S + pada TiO 2 bereaksi  dengan redox  couple 3I - sehingga  terjadi  peristiwa dye  regeneration . Hole yang  ditinggalkan S saat  terjadi proses  eksitasi  kemudian  terisi  kembali  pada  keadaan  semula S. Mekanisme  5,  elektron  yang  telah melewati rangkaian luar yang kemudian sampai pada counter electrode Pt kemudian bereaksi dengan redox couple I 3 - .
Mekanisme  1  sampai  5  merupakan  satu  siklus  lengkap  sistem  konversi  energi  pada  DSSC. Selain fenomena tersebut, terdapat fenomena lain yang dapat menurunkan nilai efisiensi DSSC.
S + (on TiO 2 ) + e - (on TiO 2 )                   S (on TiO 2 ) (6)
I 3 - + 2e - (on TiO 2 )                    3I - (7)
S* (on TiO 2 )                   S (on TiO 2 ) (8)
Mekanisme  5,  elektron  tidak  memiliki  cukup  energi  untuk  berpindah  ke  substrat  konduktif  dan mengalir  ke  rangkaian  luar,  melainkan  elektron  ini  akan  mengalami  rekombinasi  dan  kembali  ke HOMO  untuk  mengisi hole yang  telah  ditinggalkan.  Mekanisme  6,  elektron  pada conduction  band mengalami  peristiwa dark  current ,  yaitu  dimana  elektron  akan  bereaksi  dengan redox  couple I 3 - (peristiwa  b)  dan  menghasilkan redox  couple I - .  Mekanisme  6,  jika dye yang  tereksitasi  ( S* )  tidak memiliki  energi  yang  cukup  untuk  mengalami  oksidasi,  maka  ia  akan  kembali  lagi  ke  posisi  awal. Peristiwa ini disebut radiation less relaxation Karakteristik transport elektron  dalam  DSSC  dapat  dipelajari  melalui  pengujian solar simulator . Melalui pengujian ini dapat diperoleh  arus yang  mengalir pada saat tanpa tegangan ( Isc ), dan  tegangan  ketika  sudah  tidak  ada  arus  yang  mengalir  ( Voc ). Fitting menggunakan  pesamaan Shockley  [8]  yang  digunakan  dalam  proses  analisis  data  hasil  pengujian solar  simulator dapat menghasilkan  nilai  parameter  yang  lebih  lengkap  serta  memiliki  kecocokan  yang  lebih  bagus
dibandingkan manual nonlinear fitting [9]. Pengujian IMPS dan IMVS digunakan untuk mengetahui waktu transport serta waktu rekombinasi elektron. Nilai efisiensi charge collection, koefisien difusi elektron  ( D ),  serta  panjang  difusi  efektif ( L D ) dapat  diperoleh  dari nilai  waktu transport dan  waktu rekombinasi.  Karakteristik  impedansi  antar  lapisan  pada  sistem  DSSC  dapat  dipelajari  dari karakterisasi  EIS  ( Electrochemical  Impedanse  Spectroscopy ).  Metode  analisis  elektrokimia  menjadi media yang efektif untuk mempelajari proses transfer muatan dan fenomena interfacial DSSC [10].

## 2. Metode Penelitian
DSSC  tersusun  dari  komponen  elektroda  konter  Pt  dan  fotoanoda  dengan  struktur triple  layer . Fotoanoda triple layer terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu nanopartikel Ag, lapisan padat TiO 2 , dan lapisan  berpori  TiO 2 .  Nanopartikel  Ag  sebagai  agen  resonansi plasmonic [11]–[15]  dapat meningkatkan  efsiensi  penyerapan  cahaya.  Sedangkan  permukaan  lapisan  fotoanoda  yang  berpori berfungsi  untuk  meningkatkan  penyerapan  pewarna  ( dye )  N3  [9-10,12,18].  Lapisan  pertama  adalah nanopartikel Ag yang dideposisikan pada substrat glass FTO dengan metode drop casting . Deposisi dilakukan dengan meneteskan sebanyak 10  L nanopartikel Ag (10 nm dispersion , Sigma Aldrich), kemudian  pelarut  dibiarkan  menguap,  hingga  hanya  tersisa  nanopartikel  Ag.  Lapisan  kedua  berupa lapisan padat TiO 2 yang dideposisikan dengan metode spin coating . Larutan spin coating disiapkan dengan cara menggerus nanopartikel TiO 2 (NP90, Sigma Aldrich) kemudian ditambahkan HNO 3 (0,1 M)  sebanyak  2  mL  hingga  diperoleh  campuran  yang  homogen. Spin  coating dilakukan  selama  30 detik  dengan  kecepatan  2350  rpm,  dan  kemudian  dilakukan sintering pada  suhu  450 o C  selama  30 menit.  Lapisan  ketiga  adalah  lapisan  nanopartikel  TiO 2 berpori  yang  dideposisikan  menggunakan doctor  blade .  Nanopartikel  TiO 2 (NP25,  Sigma  Aldrich)  digerus  dan  ditambahkan  HNO 3 (0,1  M), Triton-X  1  tetes,  dan  PEG  0,25  gram  secara  berturut-turut  hingga  diperoleh  larutan  kental  yang homogen. Langkah selanjutnya adalah melakukan sintering pada suhu 450 o C selama 30 menit untuk membentuk lapisan berpori TiO 2 .
Elektrolit  yang  digunakan  yaitu  elektrolit  polimer  gel,  dengan  komposisi  pada  penelitian sebelumnya  [5-6,21].  Elektrolit  menggunakan  polimer  PAN  karena  memiliki  kestabilan  serta  sifat fisis  yang  baik  [22].  Fotoanoda  direndam  dalam  N3 cis-diisothiocyanato-bis ( 2,2’-bipyridyl-4,4’- dicarboxylic acid ) ruthenium(II)) C 26 H 16 O 8 N 6 S 2 Ru dengan konsentrasi 3 mM selama 24 jam sebelum disusun menjadi  sistem lengkap  DSSC.  Desain  lengkap  sistem  DSSC  ditampilkan  pada  Gambar  2. Piranti DSSC kemudian diuji solar simulator, IMPS-IMVS menggunakan (IM6e, Zahner, Germany) dengan diode penghasil cahaya (LED) (l = 610 nm) yang dikendalikan oleh sumber (XPOT, Zahner, Germany),  dan  EIS  menggunakan  (Autolab  320,  Metrohm,  Switzerland)    untuk  mengetahui karakteristik transfer elektron.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Kurva J-V dan Efisiensi DSSC
Sistem  lengkap  DSSC  dalam  struktur sandwich yang  telah  direndam  dalam  pewarna  N3  selama  24 jam  kemudian  dilakukan  pengujian J-V ( solar  simulator ).  Pada  pengujian  ini,  luasan  zona  aktif sebesar  0,196  cm 2 disinari  dengan  sumber  cahaya  1000  watt/m 2 .  Hasil  kurva  karakteristik J-V dianalisis menggunakan persamaan Shockley [3,6], seperti pada Persamaan 6.
  0 exp 1 s s ph B sh q V R J
V R J J J J nk T R                     (6)
FTO Nanopartikel Ag Compact layer TiO 2 Mesoporous layer TiO 2
N3 Dye Elektrolit polimer gel
Elektroda lawan FTO/Pt
Gambar 2 . DSSC Triple Layer.
Gambar 3 . Analisis parameter DSSC dengan pengujian solar simulator.
Kurva J-V solar simulator serta berbagai parameter yang diperoleh ditampilkan pada Gambar 3 dengan rangkaian setara pada Gambar 1 ( inset ), dapat menghasilkan beberapa parameter seperti yang ditampilkan  pada  Gambar  2,  yaitu Jsc , Voc , FF , Pmax , Rs , Rsh ,  dan η . Jsc ( short  circuit  current density )  merupakan  arus  yang  mengalir  pada  saat  sebelum  diberikan  tegangan, Voc ( open  circuit voltage ) adalah tegangan maksimum yang diberikan hingga Jsc mencapai nilai 0. Nilai FF ( fill factor ) dari sistem DSSC ideal adalah 1, dimana nilai tersebut merupakan hasil dari Jsc . Voc/Jmax . Vmax [24]. Nilai FF pada  Gambar  3  ditunjukkan  oleh  luasan  pada  daerah  berwarna  kuning. Rs (hambatan  seri) merupakan nilai 1/ slope dari J dan Rsh ( R shunt /hambatan paralel) merupakan 1/ slope dari V . Secara ideal, nilai Rs adalah 0 sedangkan Rsh adalah ~ (tak terhingga). Sehingga semakin kecil nilai Rs dan semakin besar nilai Rsh , DSSC memiliki nilai parameter yang lebih baik.

## 3.2. Waktu Transport dan Waktu Rekombinasi Elektron
Karakterisasi Intensity  Modulated  Photocurrent  Spectroscopy (IMPS)  dan Intensity  Modulated Photovoltage Spectroscopy (IMVS) dapat menunjukkan nilai waktu transpot dan waktu rekombinasi elektron yang diperoleh dari data frekuensi pada Z” maksimum. DSSC yang bagus memiliki nilai  tr yang  kecil  dan  rec yang  besar,  hal  ini  berarti  elektron  dalam  DSSC  akan  lebih  cepat  mengalami transport , sehingga lebih cepat menghasilkan arus. Besarnya waktu rekombinasi berarti lebih banyak elektron  yang  mengalir  menjadi  arus  listrik  dibandingkan  dengan  elektron  yang  mengalami rekombinasi, atau elektron mengalami rekombinasi dalam selang waktu yang lama.
Tabel  1  menampilkan  hasil  perhitungan  nilai  waktu transport serta  waktu  rekombinasi  yang diperoleh  dari  frekuensi  maksimum  pada  IMPS  dan  IMVS.  Persamaan  yang  digunakan  untuk memperoleh nilai tersebut ditunjukkan pada Persamaan 7 hingga Persamaan 11.
Tabel 1 . Karakteristik transport elektron DSSC.
f (IMPS) f (IMVS)  tr (s)  rec (s) η cc D L D 15.849 1.995 0.010 0.080 0.874 0.192 0.124
(a)
(b)
Gambar 4 . (a) IMPS dan (b) IMVS nyquist plot pada intensitas cahaya 0,01 watt.
Nilai waktu transport elektron pada DSSC dihitung dengan menggunakan persamaan
1 2 tr IMPS f     (7)
dengan  tr merupakan  waktu transport elektron  dan f IMPS merupakan  frekuensi  maksimum  pada Intensity Modulated Photocurrent Spectroscopy . Untuk nilai waktu rekombinasi elektron pada DSSC dihitung dengan menggunakan persamaan
1 2 rec IMVS f    
(8)
dengan  rec merupakan  waktu  rekombinasi  elektron  dan f IMVS merupakan  frekuensi  maksimum  pada Intensity  Modulated  Photovoltage  Spectroscopy .  Nilai f IMPS dan f IMVS didapatkan  dari  titik  tertinggi pada kurva semicircle (Gambar 4). Selanjutnya nilai  tr dan  rec dimasukkan dalam persamaan berikut
1 tr cc rec      (9)
Nilai η cc merupakan nilai efisiensi pengumpulan muatan ( charge collection efficiency ). Nilai koefisien difusi elektron pada DSSC diperoleh melalui persamaan berikut
2 2, 54 tr L D   (10)
dengan D adalah  koefisien  difusi  elektron  dan L adalah  ketebalan  elektroda  aktif  film  yaitu  sebesar 0,07  mm.  Nilai D selanjutnya  digunakan  untuk  menghitung  panjang  difusi  efektif  dengan menggunakan persamaan berikut
D rec L D   (11)
dengan L D merupakan  panjang  difusi  efektif, D merupakan  koefisien  difusi  elektron,  dan  rec merupakan  waktu  rekombinasi  elektron.  DSSC  yang  bagus  memiliki  nilai L D yang  lebih  besar dibandingkan L ,  yang  berarti  dalam  hal  ini  elektron  dapat  berdifusi  secara  efektif  di  sepanjang elektroda. Hasil penelitian pada Tabel 1 telah sesuai dengan yang diharapkan.

## 3.3. Impedansi Sistem DSSC
Karakteristik  elektron  transfer  dapat  juga  dipelajari  melalui  pengujian Electrochemical  Impedance Spectroscopy (EIS) untuk mengetahui impedansi yang terdapat pada setiap interface DSSC dihitung dari  setiap semicircle .  Penentuan  nilai  hambatan  pada  kurva  EIS  dengan  melakukan fitting dengan rangkaian setara pada Gambar 5 ( inset ).
Gambar 5 . Fitting nyquist plot dari pengujian EIS.
Tabel 2 . Hambatan listrik setiap semicircle. Rs (Ω) Rpt (Ω) Rct (Ω) Rd (Ω) 26,987 8,319 36,699 25,205
Rs (hambatan seri) adalah nilai yang menentukan titik awal nyquist plot , sedangkan semicircle pertama  berhubungan  dengan  nilai Rpt ( photocurrent  transient  resistance ),  yaitu  interaksi  antara konter  elektroda  FTO/Pt  dengan  elektrolit  gel  polimer. Semicircle kedua  berhubungan  dengan  nilai Rct ( charge  transport  resistance ),  interaksi  ini  dapat  menjelaskan  nilai  lifetime (waktu  kerja)  sistem. Sedangkan  fenomena  difusi  yang  terjadi  di  dalam  sistem  dijelaskan  pada semicircle ketiga  [26,27]. Hasil fitting nyquist  plot ditampilkan  pada  Gambar  5,  dan  diketahui  nilai  impedansi  dari  setiap semicircle yang ditampilkan pada Tabel 2.

## 4. Kesimpulan
Karakteristik transport elektron  dalam  sistem  kerja  DSSC  yang  dipelajari  dari  pengujian solar simulator, IMPS  ( Intensity  Modulated  Photocurrent  Spectroscopy )-IMVS  ( Intensity  Modulated Photovoltage Spectroscopy ), dan EIS ( Electrochemical Impedance Spectroscopy ) dapat menunjukkan kinerja sistem DSSC secara komprehensif.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat yang melalui hibah  Penelitian  Dasar  Unggulan  Perguruan  Tinggi,  Universitas  Negeri  Malang,  telah  memberikan dana  dalam  program mobility  matching  research ,  serta  University  of  Malaya,  Malaysia,  yang  telah membantu akomodasi dan pengukuran sistem.

## Daftar Rujukan
[1] J. N. Clifford, E. Martı, and E. Palomares, “Sensitizer Molecular Structure-Device Efficiency Relationship  in  Dye  Sensitized  Solar  Cells”, Chem.  Soc.  Rev .,  vol.  40,  no.  3,  pp.  1635–1646, 2011.
[2] Y.  Ooyama  and  Y.  Harima,  “Photophysical  and  Electrochemical  Properties,  and  Molecular Structures of  Organic  Dyes  for  Dye-Sensitized  Solar  Cells”, Chem.  Phys.  Chem. ,  vol.  13,  no. 18, pp. 4032–4080, 2012.
[3] M.  H.  Buraidah et  al. ,  “High  Efficient  Dye  Sensitized  Solar  Cells  Using  Phthaloylchitosan Based Gel Polymer Electrolytes Electrochimica Acta High Efficient Dye Sensitized Solar Cells Using  Phthaloylchitosan  Based  Gel  Polymer  Electrolytes,” Electrochim.  Acta ,  vol.  245,  no. June, pp. 846–853, 2017.
[4] O.  Adedokun,  K.  Titilope,  and  A.  O.  Awodugba,  “Review  on  Natural  Dye-Sensitized  Solar Cells (DSSCs),” Int. J. Eng. Technol. IJET , vol. 2, no. 2, p. 34, 2016.
[5] J. Wu et al. , “Counter Electrodes in Dye-Sensitized Solar Cells”, Chem. Soc. Rev. , vol. 46, no. 19, pp. 5975–6023, 2017.
[6] J.  Gong et  al. ,  “Review  on  Dye-Sensitized  Solar  Cells  (DSSCs):  Advanced  Techniques  and Research Trends,” Renew. Sustain. Energy Rev. , vol. 68, pp. 234–246, 2017.
[7] Q.  Liu et  al. "Improved  Photovoltaic  Performance  of  Dye  Sensitized  Solar  Cells  (DSSCs)  by Zn + Mg Co-Doped TiO 2 Electrode", Electrochim. Acta , vol 95, pp. 48–53, 2013.
[8] K.  Ishibashi,  Y.  Kimur,  and  M.  Niwano,  “An  Extensive  Valid  and  Stable  Method  for Derivation of All Parameters of A Solar Cell from A Single Current-Voltage Characteristic”, J. Applied Phy. , vol. 103, no. 9, p. 094507, 2008.
[9] M.  Diantoro et  al. ,  “Shockley’s  Equation  Fit  Analyses  for  Solar  Cell  Parameters  from  I-V Curves”, Int. J. of Photoenergy , vol. 2018, pp. 1–7, 2018.
[10]  M. Ye et al. , “Electrochemical Methods for The Characterization and Interfacial Study of Dye- Sensitized Solar Cell”, Sci. Bull. , vol. 60, no. 9, pp. 850–863, 2015.
[11]  P. Nbelayim et al. , “Systematic Characterization of The Effect of Ag@TiO 2 Nanoparticles on The Performance of Plasmonic Dye Sensitized Solar Cells”, Sci. Rep. , vol. 7, no. 1, pp. 1–12, 2017.
[12]  A. K. B. M. Arof and M. H. B. A. Buraidah, Plasmonic Effect in Photoelectrochemical Cells , London: Plasmonic Intech Open, pp. 223–241, 2018.
[13]  S.  Shah et  al. ,  “Plasmonic  Effects  of  Quantum  Size  Metal  Nanoparticles  on  Dye  Sensitized Solar Cell”, Opt. Mater. Express , vol. 7, no. 6, pp. 1–7, 2017.
[14]  Z.  A.  Garmaroudi  and  M.  R.  Mohammadi,  “Plasmonic  Effects  of  Infiltrated  Silver Nanoparticles Inside TiO 2 Film: Enhanced Photovoltaic Performance in DSSCs”, J. American Ceramic Soc. , vol. 173, pp. 167–173, 2016.
[15]  N. C. Jeong, C. Prasittichai, and J. T. Hupp, “Photocurrent Enhancement by Surface Plasmon Resonance  of  Silver  Nanoparticles  in  Highly  Porous  Dye-Sensitized  Solar  Cells”, Langmuir , vol. 27, no. 23, pp. 14609–14614, 2011.
[16]  J.  Lungu,  A.  Georgescu,  and  A.  Dumbrava,  “Original  Research  Paper  Enhancing  The Efficiency  of  AZO-Based  Dye  Sensitized  Solar  Cells  by  Surface  Treatments”, Sci.  Study  & Research. Chem. & Chem. Eng. Biotechnology, Food Ind. , vol. 16, no. 1, pp. 69–74, 2015.
[17]  M.  H.  Buraidah et  al. ,  “Solar  Module  Using  Dye  Sensitized  Solar  Cells”, 20 th Int.  Conf. Transparent Opt. Networks , pp. 1–4, 2018.
[18]  H. Yu et al. , “An efficient and Low-Cost TiO 2 Compact Layer for Performance Improvement of Dye-Sensitized Solar Cells”, Electrochim. Acta , vol. 54, pp. 1319–1324, 2009.
[19]  A.  K.  Arof et  al. , “Utilization of Saffron (Crocus Sativus L.) as Sensitizer in Dye Sensitized Solar Cells ( DSSCs )”, Opt. Quantum Electron. , vol 49, no. 1, p. 37, 2017.
[20]  T.  M.  W.  J.  Bandara et  al. ,  “Efficiency  Enhancement  in  Dye  Sensitized  Solar  Cells  with  A Novel  PAN  Based  Gel  Polymer  Electrolyte  with  Ternary  Iodides”, J.  of  Solid  State Electrochemistry , vol. 19, no. 8, pp. 2353–2359, 2015.
[21]  A. K. Arof et al. , “Polyacrylonitrile Gel Polymer Electrolyte Based Dye Sensitized Solar Cells for A Prototype Solar Panel,” Electrochim. Acta , vol. 251, pp. 223–234, 2017.
[22]  H.  C.  Hassan et  al. ,  “A  High  Efficiency  Chlorophyll  Sensitized  Solar  Cell  with  Quasi  Solid PVA Based Electrolyte”, Int. J. of Photoenergy , vol. 2016, pp. 1–9, 2016.
[23]  T.  Suprayogi,  D.  Maftuha,  and  M.  Diantoro,  “Pembuatan  DSSC  dengan  Fotoanoda  dari  TiO 2 dan β-Karoten Sebagai Sensitizer dan Analisis Kurva IV,” JPSE (Journal Phys. Sci. Eng.) , vol. 2, no. 2, pp. 11–18, 2018.
[24]  M.  A.  Green, Solar  Cells:  Operating  Principles,  Technology,  and  System  Applications , Englewoods Cliffs: Prentice-Hall Inc., 1982.
[25]  W. S. Chi et al. , “Hybrid Electrolytes Prepared from Ionic Liquid-Grafted Alumina for High- Efficiency Quasi-Solid-State Dye-Sensitized Solar Cells”, Nanoscale , vol. 5, no. 12, pp. 5341– 5348, 2013.
[26]  M. Libratore et al. , “Using EIS for Diagnosis of Dye-Sensitized Solar Cells Performance”, J. of Appl. Electrochemistry, vol. 39, no. 11, pp. 2291–2295, 2009.
[27]  S.  S.  Sekhon et  al. ,  “Gel  Electrolyte  Based  on  UV-Cured  Polyurethane  for  Dye-Sensitized Solar Cells”, Curr. Appl. Phys. , vol. 11, no. 1, pp. S158–S162, 2010.